396 
K. Schulz, 
Zustande befindet und beim Glühen keine Umwandlung erfährt 1 ; 
auch weicht seine chemische Zusammensetzung nur unerheblich 
von der des Gadolinits von Ytterby 2 ab. Ich habe ver- 
sucht, die mittlere spezifische Wärme der Gadolinite von Ytterby 
und Hitterö unter gleichen Bedingungen im ungeglühten und ge- 
glühten Zustande zwischen 20 und 100° nach der Mischungs- 
methode in der früher beschriebenen Anordnung 3 zu ermitteln, 
um das Vorzeichen der Differenz jener Werte festzustellen und zu 
entscheiden, ob diese Differenz beim Gadolinit von Ytterby allein 
durch die Zustandsänderung bedingt ist, die das Mineral beim Ver- 
glimmen erfährt. 
II. 
Das Glühen wurde in unglasierten Porzellantiegeln vor- 
genommen, die sich in einem elektrischen Nickeldrahtofen befanden. 
Es wurden Bruchstücke von Schrotkorn- bis Erbsengroße ver- 
wendet, die nach jedem Versuche durch Erhitzen auf ca. 150° 
getrocknet wurden. 
Die Versuchsdaten sind in Tabelle 3 zusammengestellt. 
Tabelle 3. 
W 
G 
T 
t 
c 
M 
I a 
645,74 
42,261 
100,18 
21,454 
20,696 | 
0,1471 
J 0,1469 
629,17 i 
40,368 
100.29 ; 
19,626 
18,867 
0,1467 
Ib 
629,12 
27,153 
100,21 
21,710 
21,220 
0,1446 
j 0.1445 
' 627,21 
27,228 
99,97 
20,455 
19,957 
0,1443 
II a 
626,65 
642,15 
38,339 
38,336 
99,81 
99,90 
19,658 
22,150 
18,947 
21,476 
0,1447 
0,1452 
} 0,1450 
II b 
632,35 
633,10 
40,572 
44,039 
100,20 
100,31 
21,733 
1 21,203 i 
21,013 
1 20,418 
0,1430 
0,1427 
j 0,1429 
In Tabelle 3 bedeutet: 
W das Gewicht der im Kalorimeter befindlichen Wassermenge in Gramm, 
vermehrt um den Wasserwert des Kalorimeters, des Rührers und 
des Thermometers. 
G das Gewicht der angewandten Substanz in Gramm. 
# die korrigierte Temperatur des Heizraumes im NEUMANN’schen Hahn. 
1 Th. Liebisch, a. a. 0. p. 359. 
2 Vergl. die Analysen bei C. Hintze^ Handb. d. Mineral. 2. p. 195. 
1897. No. I— VIII und “XV— XVIII. 
3 K. Schulz, dies. Centralbl. 1911. p. 632. 
